— 130 — 
Una porzione del minerale trattata col fluoruro eli potassio lia for- 
nito in 100 parti di sostanza 67,46 di zirconia con poca quantità di os- 
sido di ferro e traccie di calce e magnesia, derivanti da impurità pro- 
babilmente. 
Una disaggregazione del minerale col carbonato di soda ha dato : 
Acido silicico 33,11 
Zirconia 66,82 
Ossido ferrico 0,35 
Calce e magnesia tracce 
Perdita al fuoco 0,43 
100,71 
Il calcolo dietro la formula teorica dello Zircone : 
fornisce : 
Si o 2 -J- Zi' o 3 
'Acido silicico 32.97 
Zirconia 67,03 
100,00 
Frammenti di cristalli j alini, senza impurità, non Fanno offerto, cal- 
cinati in fina polvere, sensibile perdita al fuoco. 
Dirò qualcosa sull’esame microscopico dei cristalli di zircone inclusi, 
riserbandomi altrove di parlarne più estesamente, specialmente per ciò 
che riguarda il loro rapporto con gli altri minerali. Sezionando la roccia 
metamorfosata, può a volte incontrarsi qualche cristallo di zircone il 
quale si presenta in modo caratteristico al microscopio sotto forma di 
un’area tutta o parte limitata da rette o irregolarmente, trasparente, di 
colore rossastro pallido, intersecata da numerose fratture irregolari che 
presentano delle linee spesso assai grosse ed oscure indicanti la super- 
ficie di frattura. Le direzioni di questa a volte sono rettilinee o quasi, e 
allora sono o parallele o normali od oblique fra di loro o a qualche 
linea di contorno, quando esista. Esse corrispondono alle imperfette sfal- 
dature parallelamente a 110 e 111. Difatti la direzione di estinzione a 
nicoli incrociati corrisponde in alcuni casi assai bene ad esse. Le parti 
trasparenti del minerale comprese fra queste linee di frattura sono oc- 
cupate da numerose punteggiature e lineette brevi e delicate derivanti 
da un microscopico scheggiamento delle superficie della sezione quando 
essa è pressoché parallela alle direzioni di sfaldatura; cosa che appare 
anco più evidente alla luce polarizzata, pel presentarsi frammisti i due 
colori complementari di interferenza. I colori di polarizzazione sono in 
seguito della forte birefrazione del minerale poco intensi, la vicenda pei 
